Влияние добавки кальция на коррозионно-электрохимическое поведение свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) в среде электролита NaCl

ISSN 1560-3644 BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. TECHNICAL SCIENCES. 2024. No 1

Научная статья УДК 669.45.018.8.24/891

http://dx.doi.org/10.17213/1560-3644-2024-1-68-75

Влияние добавки кальция на коррозионно-электрохимическое поведение свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) в среде электролита NaCl

И.Н. Ганиев1, Ф.К. Ходжаев2, А.Х. Одинаев1

'Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, г. Душанбе, Республика Таджикистан, 2Физико-технический институт им. С.У. Умарова Национальной академии наук Таджикистана,

г. Душанбе, Республика Таджикистан

Аннотация. Приведены результаты коррозионно-электрохимического исследования влияния добавки кальция на структуру свинцового баббита Б(PbSb15SnШ) Pb + 15% Sb + 10% Sn в среде электролита NaCl. Исследования проведены потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме со скоростью развертки потенциала 2мВ/с. Добавки кальция в свинцовый баббит Б(PbSb15SnШ) составляли 0,01 ^ 1,0 % по массе.

Исследования показали, что со временем потенциал свободной коррозии сплавов смещается в положительную сторону и с ростом концентрации легирующей добавки (кальция) в свинцовом баббите приобретает положительное значение. Отмечено увеличение скорости коррозии сплавов независимо от их состава и концентрации NaCl в растворе. Рост концентрации хлорид-иона в электролите NaCl приводит к снижению потенциалов свободной коррозии, репассивации и питингообразования сплавов. Добавка кальция к свинцовому баббиту Б(PbSb15SnШ) на 10-15 % повышает его коррозионную стойкость.

Ключевые слова: свинцовый баббит Б(PbSb15SnШ), кальций, потенциостатический метод, электрохимическое поведение, среда электролит NaCl, потенциал свободной коррозии, скорость коррозии

Для цитирования: Ганиев И.Н., Ходжаев Ф.К., Одинаев А.Х. Влияние добавки кальция на коррозионно-электрохимическое поведение свинцового баббита Б(PbSb15SnШ) в среде электролита NaCl // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. 2024. № 1. С. 68-75. http://dx.doi.org/10.17213/1560-3644-2024-1-68-75.

Original article

The effect of calcium supplementation on the corrosion-electrochemical behavior of lead babbit B(PbSb15Sn10) in the medium of the electrolyte NaCl

I.N. Ganiev1, F.K. Khodzhaev2, A.H. Odinaev1

:Tajik Technical University named after academician M.S. Osimi, Dushanbe, Republic of Tajikistan, 2National academy of sciences of Tajikistan, Dushanbe, Republic of Tajikistan

Abstract. The article presents the results of a corrosion-electrochemical study of the effect of calcium additives on the structure of lead babbit B(PbSb15Sn10) Pb + 15% Sb + 10% Sn, in the medium of the electrolyte NaCl. The studies were carried out by a potentiostatic method in a potentiodynamic mode with a potential sweep rate of 2 MV/s. Calcium additives in lead babbit B(PbSb15Sn10) was 0.01 ^ 1.0 wt. %.

Studies have shown that over time, the potential for free corrosion of alloys shifts in a positive direction and with an increase in the concentration of an alloying additive (calcium) in lead babbit acquires a positive value. An increase in the corrosion rate of alloys regardless of their composition from the concentration of NaCl in solution was noted. Studies have shown that an increase in the concentration of chloride ion in the NaCl electrolyte leads to a decrease in the potentials of free corrosion, repassivation and pitting of alloys. The addition of calcium to lead babbit B(PbSb15Sn10) increases its corrosion resistance by 10-15%.

© Ганиев И.Н., Ходжаев Ф.К., Одинаев А.Х., 2024

ISSN 1560-3644 BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. TECHNICAL SCIENCES. 2024. No 1

Keywords: lead babbit B(PbSb15Sn10), calcium, potentiostatic method, electrochemical behavior, NaCl electrolyte medium, free corrosion potential, corrosion rate

For citation: Ganiev I.N., Khodzhaev F.K., Odinaev A.H. The effect of calcium supplementation on the corrosion-electrochemical behavior of lead babbit B(PbSb15Sn10) in the medium of the electrolyte NaCl. Izv. vuzov. Sev.-Kavk. region. Techn. nauki=Bulletin of Higher Educational Institutions. North Caucasus Region. Technical Sciences. 2024;(1):68-75. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/1560-3644-2024-1-68-75.

Введение

В последние годы интерес к созданию новых конструкционных материалов, обладающих повышенными эксплуатационными характеристиками по сравнению с традиционными материалами, возрастает. Разработка и изучение свойств новых свинцовых сплавов с участием малоизученных легирующих и модифицирующих добавок, устойчивых к агрессивным средам, являются весьма актуальной задачей.

Для того чтобы получить антифрикционный сплав на основе свинца надо ввести элементы, которые упрочняют сам свинец, образуя твердые включения. Для этой цели к свинцу добавляют сурьму и олово [1, 2].

Так как олово - дорогой и дефицитный элемент, оловянные баббиты применяют только в особо ответственных случаях. Для подшипников более широкого применения в баббиты в значительных количествах вводят свинец и понижают содержание олова до 6-10 % или совсем его не вводят. Так, в сплавах БН, БТ, Б16, Б6 основой служит свинец [3, 4].

Для упрочнения свинца и создания твердых частиц, кроме олова, вводят также сурьму и медь. Сурьма со свинцом образует эвтектику с твердостью НВ 8-15, т.е. в 2-3 раза выше твердости свинца. Эта свинцово-сурьмянистая эвтектика представляет собой основу свинцового баббита. Содержание сурьмы берется доэвтектическое, поэтому в сплаве имеются первичные кристаллы сурьмы.

Олово растворяется в свинце в значительных количествах (до 19,5 %). Так как в свинцовых баббитах присутствует и сурьма, то образуется тройной твердый раствор сурьмы и олова в свинце повышенной твердости и прочности. В литературе и в сети интернета не обнаружены сведения о влиянии кальция на коррозионное поведение данного баббита.

Цель настоящей работы заключается в исследовании влияния малых добавок кальция на коррозионно-электрохимическое поведение свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) в среде электролита NaCl.

Материалы и методика исследования

Свинцовый баббит Б(PbSb15Sn10) по ГОСТ 1320-74 (ИСО 4383-91) с кальцием получали в шахтной лабораторной печи сопротивления типа СШОЛ при температуре 450-500°С путём совместной плавки свинца марки С1 (99,985 % Pb) ГОСТ 3778-77, олова марки ОВЧ-000 (99,999 % Sn) ГОСТ 860-75, сурьмы металлической марки Су00 (99,9 % Sb) ГОСТ 1089-82 и кальция марки Ka. (99,8 % Ca) ТУ 95-824-88. Содержание кальция в сплавах составило 0,01; 0,1; 0,5; 1,0 % матес. Из полученного расплава отливали цилиндрические образцы диаметром 8 мм и длиной 140 мм в металлический кокиль для испытаний. Для исследования электрохимических свойств торцевая часть образцов использовалась в качестве рабочего электрода.

Состав сплавов контролировался взвешиванием шихты и полученных сплавов. Для проведения исследования использовали сплавы, масса которых составляла не менее 2 % относительно массы шихты.

Образцы сплавов перед исследованием зачищались наждачной бумагой, последовательно переходя от крупного до мелкого (№ 2 - 00). Таким образом, периферийная часть образца, служащая электродом, была механически обработана для испытаний. Для удаления оксидов с поверхности электродов при записи потенцио-динамических кривых выполнялась катодная поляризация.

Электрохимическое исследование образцов проводилось на импульсном потенциостате ПИ-50-1.1 с помощью программатора ПР-8, имеющего возможность автоматической записи в ЛКД-4. Температура раствора поддерживалась постоянной на уровне 25 °C, контролировалась с помощью термостата МЛШ-8. Воспроизводимость потенциала на электродах одного и того же состава составила ±2 мВ, а скорости коррозии 2-5 %. Электрохимическое исследование свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) проводили по методике, описанной в работах [5 - 11].

ISSN 1560-3644 BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. TECHNICAL SCIENCES. 2024. No 1

Подробная методика снятия полных поляризационных кривых свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) в среде электролита 3,0 % NaCl показана на рис. 1.

-E, В

Рис. 1. Полная поляризационная (2мВ/с) кривая свинцового баббита E(PbSb15Sn10) (а) и сплава с 1,0 % по массе кальцием (б), в среде электролита 3,0 % NaCl Fig. 1. Full polarization (2 mv/s) curve of lead babbit B(PbSb15Sn10) (a) and alloy with 1,0 wt. % calcium (б), in the electrolyte medium 3,0 % NaCl

При электрохимических исследованиях образцы из свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) при погружении в электролит были поляризованы в положительном направлении до плотности тока 1А/м2 в результате питингообразова-ния (см. рис. 1, кривая I). Далее образцы поляризовались в противоположном направлении (см. рис. 1, кривые II и III до потенциала - 1,200 В, что привело к растворению оксидной пленки с поверхности образцов. Наконец, образцы снова поляризовали в положительном направлении, чтобы получить анодные поляризационные кривые сплавов (см. рис. 1, кривая IV). На рис. 1 показаны все четыре потенциодинамические кривые

образцов, снятые в среде электролита 3,0 % NaCl при скорости развёртки потенциала 2 мВ/с. Пунктирными линиями обозначен обратный ход поляризационных кривых. Определение основных электрохимических потенциалов, в том числе потенциала питтингообразования (-Еп.о.), проводилось на кривой IV после катодной поляризации, т.е. после удаления оксидных включений с поверхности исследуемых образцов.

Потенциал питтингообразования (-Еп.о.) определялся на анодной кривой IV после катодной поляризации на пересечении касательных, проведенных по кривой IV, охватывающей области пассивации и перепассивации.

По ходу прохождения полной поляризационной кривой определяли следующие электрохимические параметры:

- Ест или - ЕсвкОр. - стационарный потенциал или потенциал свободной коррозии;

- ЕкОр. - потенциал коррозии;

- Ец.о. - потенциал питтингообразования;

- ЕрП - потенциал репассивации;

- ^кОр. - ток коррозии.

Процесс коррозии свинцового баббита контролировался катодной реакцией ионизации кислорода в нейтральной среде, в связи с чем ток коррозии рассчитывался с учетом тафелев-ской константы (Ьк = 0,12 В) из катодной ветви потенциодинамических кривых.

Скорость коррозии К определяли по току коррозии (iK0р.) по формуле К = iK0р. к, где к = 3,865 г/А-ч - электрохимический эквивалент свинца.

Потери от коррозии образцов вычисляли по следующей формуле, г/м2:

Am = т0 - m/S,

где т0 - масса образца до испытания; т - масса образца после удаления продуктов коррозии; S - поверхность образца до испытания, м2.

Скорость коррозии К, г/м2-ч, вычисляли по формуле

К = Am/(t • S),

где t - продолжительность испытаний, ч.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Исследование коррозионно-электрохимического поведения свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) с кальцием проводилось в соответствии с рекомендациями ГОСТ 9,017-74 в среде электролита NaCl как имитата морской среды.

ISSN 1560-3644 BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. TECHNICAL SCIENCES. 2024. No 1

Результаты исследования потенциала свободной коррозии свинцового баббита с кальцием в трех средах электролита NaCl представлены на рис. 2. Как видно, от времени и содержания кальция в исходном сплаве наблюдается смещение в область положительных значений величины потенциала свободной коррозии сплавов.

С ростом концентрации хлорид-иона в электролите NaCl величина - Есв.кор. уменьшается.

Коррозионно-электрохимические параметры свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) с кальцием в среде электролита NaCl с концентрацией 0,03; 0,3 и 3,0 % по массе обобщены в табл. 1.

-Eob .кор., В

-Бсв .кор., В

-Есъ .кор.? В

Рис. 2. Потенциал свободной коррозии свинцового баббита E(PbSb15Sn10) (1) с кальцием, % по массе: 0,01 (2); 0,1 (3); 0,5 (4); 1,0 (5), в зависимости от времени, в среде электролита 0,03 % (а); 0,3 % (б); 3,0 % (в) NaCl Fig. 2. Free corrosion potential of lead babbit B(PbSb15Sn10) (1) with calcium, wt. %: 0,01 (2); 0,1 (3); 0,5 (4); 1,0 (5), depending on the time, in the electrolyte medium 0,03 % (a); 0,3 % (б); 3,0 % (в) NaCl

Таблица 1 Table 1

Коррозионно-электрохимические характеристики свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) с кальцием

в среде электролита NaCl

Corrosion and electrochemical characteristics of lead babbit B(PbSb15Sn10) with calcium in the medium of the electrolyte NaCl

Среда NaCl Содержание кальция в сплаве Электрохимические потенциалы, В (х.с.э.) Скорость коррозии сплавов

е св.кор. _ Е кор. - Ею -ЕРп. ^кор., А/м К  103, г/м2-ч

% по массе

0,03 - 0,612 1,000 0,510 0,611 0,56 21,64

0,01 0,580 0,970 0,480 0,580 0,50 19,32

0,1 0,568 0,959 0,470 0,571 0,48 18,55

0,5 0,555 0,950 0,458 0,560 0,46 17,77

1,0 0,542 0,940 0,450 0,551 0,44 17,00

0,30 - 0,720 1,066 0,595 0,690 0,75 28,98

0,01 0,689 1,031 0,561 0,660 0,69 26,69

0,1 0,678 1,020 0,550 0,650 0,67 25,89

0,5 0,665 1,010 0,540 0,640 0,65 25,12

1,0 0,652 1,000 0,529 0,630 0,63 24,34

3,00 - 0,850 1,100 0,650 0,700 0,90 34,78

0,01 0,830 1,070 0,620 0,670 0,84 32,46

0,1 0,816 1,060 0,610 0,659 0,82 31,69

0,5 0,801 1,049 0,599 0,650 0,80 30,93

1,0 0,789 1,038 0,590 0,641 0,78 30,14

ISSN 1560-3644 BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. TECHNICAL SCIENCES. 2024. No 1

С увеличением содержания кальция в свинцовом баббите Б(PbSb15Sn10) потенциалы коррозии, питтингообразования и репассивации смещаются в положительную область значений. Легирование кальцием свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) повышает его коррозионную стойкость на 10 - 15 % (рис. 3).

Рост концентрации хлорид-иона в электролите NaCl способствует уменьшению основных электрохимических потенциалов и увеличению скорости коррозии сплавов.

^•103, г/м2-ч

Рис. 3. Зависимость скорости коррозии свинцового баббита E(PbSb15Sn10) от содержания кальция в среде электролита 0,03 (1); 0,3 (2); 3,0 % (3) NaCl Fig. 3. Dependence of the corrosion rate of lead babbit B(PbSb15Sn10) on the calcium content in the electrolyte medium 0,03 (1); 0,3 (2); 3,0 % (3) NaCl

Зависимость плотности тока коррозии свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) с кальцием от концентрации NaCl показана на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость плотности тока коррозии свинцового баббита E(PbSb15Sn10) (1), содержащего кальций, % по массе: 0,01 (2); 0,1 (3); 0,5 (4); 1,0 (5) от концентрации NaCl

Fig. 4. Dependence of the corrosion current density of lead babbit B(PbSb15Sn10) (1) containing calcium, wt. %: 0,01 (2); 0,1 (3); 0,5 (4); 1,0 (5) from the concentration of NaCl

С ростом концентрации хлорид-иона в электролите NaCl наблюдается рост плотности тока коррозии сплавов независимо от содержания кальция в них. Модифицирование кальцием снижает величину плотности тока коррозии исходного свинцового баббита Б(PbSb15Sn10).

На рис. 5 представлены анодные ветви по-тенциодинамических кривых исследованных сплавов. Видно, что плотность тока коррозии исходного сплава уменьшается с увеличением концентрации кальция, а потенциалы свободной коррозии (-Есвкор.) и питтингообразование (-Еп.о.) смещаются при этом в положительную область значений.

а

-E,B

1,0

0,9 ' *" ^ 'll Ч1

0,8 1

0,7 3L l tv

0,6

0,5 5

-2 -1 0 lg;', A/m2

б

Рис. 5. Потенциодинамические анодные поляризационные (2 мВ/с) кривые свинцового баббита E(PbSb15Sn10) (1), содержащего кальций, % по массе: 0,01 (2); 0,1 (3); 0,5 (4); 1,0 (5) в среде электролита 0,03 % (а); 0,3 % (б); 3,0 % (в) NaCl Fig. 5. Potentiodynamic anode polarization (2 mV/s) curves of lead babbit B(PbSb15Sn10) (1) containing calcium, wt. %: 0,01 (2); 0,1 (3); 0,5 (4); 1,0 (5) in the electrolyte medium 0,03 % (a); 0,3 % (б); 3,0 % (в) NaCl

ISSN 1560-3644 BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. TECHNICAL SCIENCES. 2024. No 1

На рис. 6 представлены микроструктуры свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) с различным содержанием кальция. Видно, что сплавы, содержащие кальций, характеризуются более дисперсной эвтектической составляющей и компактной кристаллизацией первичных выделений свинцово-сурьмяных фаз.

Рис. 6. Микроструктуры (х500) свинцового баббита E(PbSb15Sn10) 0,0 (а), содержащего кальций, % по массе: 0,01 (б), 0,1 (в), 0,5 (г), 1,0 (д).

Fig. 6. Microstructures

Сравнение плотности тока коррозии и скорости коррозии свинцового баббита Б(PbSb15Sn10), легированного литием, натрием и калием в среде электролита NaCl (табл. 2) различной концентрации для сплава, легированного кальцием, показывает, что скорость коррозии последнего сплава на 10 % меньше, чем у сплава, легированного щелочными металлами, и на 10-15 % меньше по сравнению с исходным нелегированным сплавом.

Таблица 2 Table 2

Зависимость скорости коррозии (K-10-3, г/м2-ч) свинцового баббита Б(РЪ8Ъ158п10) с литием, натрием и калием в среде NaCl Dependence of the corrosion rate (KTO-3, g/m2-h) of lead babbit B(PbSb15Sn10) with lithium, sodium

and potassium in NaCl medium

Содержание лития, натрия, калия и кальция в баббите, % по массе Среда NaCl

0,03 % 0,3 % 3,0 %

/кор., А/м2 K103, г/м2-ч /кор., А/м2 K103, г/м2-ч /кор., А/м2 K103, г/м2-ч

0,0 0,56 21,64 0,75 28,98 0,90 34,78

1,0Li 0,48 18,55 0,48 25,91 0,82 31,70

1,0Na 0,48 18,16 0,66 25,50 0,81 31,30

1,0K 0,45 17,39 0,64 24,73 0,79 30,53

1,0Ca 0,44 17,00 0,63 24,34 0,78 30,14

Заключение

Изучение коррозионно-электрохимического поведения свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) с кальцием в среде электролита NaCl показало, что добавка легирующего элемента до 1,0 % по массе, независимо от состава электролита NaCl, уменьшает скорость коррозии исходного сплава на 10-15 %, что объясняется ростом степени гетерогенности структурных составляющих исходного баббита при легировании кальцием.

Исследование влияния хлорид-иона на электрохимические характеристики свинцового баббита Б(PbSb15Sn10) с кальцием установило, что снижение в электролите NaCl концентрации хлорид-иона в 100 раз способствует уменьшению скорости коррозии сплавов на 70-80 % и сдвигу электродных потенциалов в положительную область значений.

Список источников

1. Арзамасов Б.Н., Макарова В.И., Мухин Г.Г. и др. Материаловедение. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 648 с.

2. Семёнов А.П. Антифрикционные материалы: опыт применения и перспективы // Трение и смазка в машинах и механизмах. 2007. № 12. С. 21-36.

3. Хохлов Ю.Ю., Ковтунов А.И., Мямин С.В. Свойства композиционных подшипников скольжения. // Теплофизические и технологические аспекты повышения эффективности машиностроительного производства: тр. IV Междунар. науч.-техн. конф. Тольятти. 2015. С. 48-51.

ISSN 1560-3644 BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. TECHNICAL SCIENCES. 2024. No 1

4. Потехин Б.А., Илюшин В.В., Христолюбов А.С. Влияние способов литья на структуру и свойства оловянного баббита // МиТОМ. 2009. № 8. С. 16-21.

5. Ганиев И.Н., Ходжаназаров Х.М., Ходжаев Ф.К., Эшов Б.Б. Влияние добавок калия на коррозионноэлектрохимическое поведение свинцового баббита БК (PbSb15Sn10K), в среде электролита 0,3 %-го NaCl // Инновационное развитие науки: материалы II Междунар. научн. конф. Душанбе: НАНТ, 2022. С. 28-33.

6. Ганиев И.Н., Ниёзов ОХ., Муллоева Н.М., ЭшовБ.Б., Аминбекова М.С. Влияние добавок стронция и хлорид - иона на анодное поведение сплава ССуЗ // Ползуновский вестн. Алтайский гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. 2019. № 2. С. 143-150.

7. Ганиев И.Н., Ходжаназаров Х.М., Ходжаев Ф.К. Влияние добавок лития на коррозионно-электрохимическое поведение свинцового баббита БЛ (PbSb15Sn10Li) в среде электролита NaCl // Вестн. Казанского гос. техн. ун-та. им. А.Н. Туполева. 2022. № 1. С. 7-12.

8. Ходжаназаров Х.М., Ганиев И.Н., Ходжаев Ф.К. Потенциодинамическое исследование свинцового баббита БК (PbSb15Sn10K) с калием в среде электролита 3%-го NaCl // Вестн. Саратовского гос. техн. ун-та. 2022. № 1 (92). С. 86-92.

9. Ганиев И.Н., Ходжаназаров Х.М., Ходжаев Ф.К., Одиназода Х.О. Влияние добавок калия на анодную устойчивость свинцового баббита БК (PbSb15Sn10K) // Вестн. Пермского нац. исслед. политехн. ун-та. Химическая технология и биотехнология. 2022. № 1. С. 52-63.

10. Ганиев И.Н., Ходжаназаров Х.М., Ходжаев Ф.К. Потенциодинамическое исследование свинцового баббита БТ (PbSb15Sn10) с натрием, в среде электролита NaCl // Ползуновский вестн. Алтайский гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. 2022. № 1. С. 126-133.

11. Дунаев Ю.Д. Нерастворимые аноды из сплавов на основе свинца. Алма-Ата: «Наука», Каз. ССР, 1978. 316 с.

References

1. Arzamasov B.N., Makarova V.I., Mukhin G.G. et al. Materials Science. Moscow: Publishing House of Bauman Moscow State Technical University. 2003. 648 p.

2. Semenov A.P. Antifriction materials: application experience and prospects. Friction and lubrication in machines and mechanisms. 2007;

3. Khokhlov Yu.Yu., Kovtunov A.I., Myamin S.V. Properties of composite sliding bearings. In the collection:

Thermophysical and technological aspects of increasing the efficiency of machine-building production. Proceedings of the IV International Scientific and Technical Conference. Togliatti, 2015. Pр. 48-51.

4. Potekhin B.A., Ilyushin V.V., Hristolyubov A.S. The influence of casting methods on the structure and properties of tin babbit. MiTOM. 2009;

5. Ganiev I.N., Khodzhanazarov H.M., Khodzhaev F.K., Eshov B.B. The effect of potassium additives on the corrosion-electrochemical behavior of lead babbit BK

6. Ganiev I.N., Niezov O.H., Mulloeva N.M., Eshov B.B., Aminbekova M.S. The effect of strontium and chloride ion additives on the anodic behavior of the SSuZ alloy. Polzunovsky vestnik. Altai State Technical University named after I.I. Polzunov. 2019;

7. Ganiev I.N., Khodzhanazarov H.M., Khodzhaev F.K. The effect of lithium additives on the corrosion-electrochemical behavior of lead babbit BL

8. Khodzhanazarov H.M., Ganiev I.N., Khodzhaev F.K. Potentiodynamic study of lead babbit BK

9. Ganiev I.N., Khodzhanazarov H.M., Khodzhaev F.K., Odinazoda H.O. The effect of potassium additives on the anodic stability of lead babbit BK

10. Ganiev I.N., Khodzhanazarov H.M., Khodzhaev F.K. Potentiodynamic study of lead babbit BT

11. Dunaev Yu.D. Insoluble anodes from lead-based alloys. Alma-Ata: «Science», Kaz.SSR. 1978. 316 p.

ISSN 1560-3644 BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. TECHNICAL SCIENCES. 2024. No 1

Сведения об авторах

Ганиев Изатулло Наврузович13 - академик НАНТ, д-р хим. наук, профессор, кафедра «Технология химических производств», ganievizatullo48@gmail.com

Ходжаев Фируз Камолович - канд. техн. наук, докторант firuz1083@mail.ru

Одинаев Амирджон Хайдарович - соискатель, odhaidar@mail.ru

Information about the authors

Izatullo N. Ganiev - Academician of NAST, Dr. Sci. (Chem.) Sciences, Professor «Department of Chemical Production Technology», ganievizatullo48@gmail.com

Firuz K. Khodzhaev - Cand. Sci. (Eng.), Doctoral Student, firuz1083@mail.ru

Amirjon H. Odinaev - Degree Applicant, odhaidar@mail.ru

Статья поступила в редакцию / the article was submitted 04.10.2023; одобрена после рецензирования / approved after reviewing 09.11.2023; принята к публикации / acceptedfor publication 14.11.2023.